168 Sitzung der phys.-math. Classe vom 17. Febr. — Mittheilung vom 3. Febr. 
H A A H A A 
e r Totale Temporäre Totale 
Magnetisirung Magnetisirung Magnetisirung Magnetisirung 
Ellipsoide von rocm Länge und ı cm Dicke 
Hartes Eisen Stahl 
0.4 7.24 0.46 7-29 7.24 
3.10 7-15 7:12 3.10 YES 7.14 
6.17 781 7.10 6.17 7.16 7-18 
22.6 7.14 7.16 22.6 7.16 7.18 
61.5 7-11 +17 61.3 7.15 7.49 
109 7-15 1.15 108.5 7.15 7.14 
171 7.18 7.16 170 7.73 7.16 
Hiernach ergibt sich für die langen Ellipsoide ein Polabstand, der 
mit dem berechneten Werth gut übereinstimmt, für die kurze Form 
liefert die Versuchsanordnung einen grössern Werth. In beiden Fällen 
ist aber der Polabstand merklich constant. Denn die geringen Unter- 
schiede zwischen den einzelnen Werthen jeder Reihe erklären sich zur 
Genüge durch Beobachtungsfehler oder geringe Ungleichmässigkeit der 
Probekörper. 
Eine etwas grössere Abweichung zeigen allerdings im letztern Falle 
die Werthe für die kleinste der angewandten Feldstärken, die zu dem- 
Jenigen Gebiete gehört, wo die Magnetisirung eine starke zeitliche Ver- 
zögerung erfährt. Es sind jedoch noch eingehendere Messungen in 
diesem Bereiche nothwendig, ehe man allgemein schliessen könnte, 
dass mit der zeitlichen Verzögerung eine andere Vertheilung der Mag- 
netisirung verbunden wäre. 
Sehen wir deshalb von diesen Werthen vorläufig ab, so bilden 
die vorliegenden Messungsergebnisse eine einwandsfreie Widerlegung 
der Annahme, nach welcher die Magnetisirung bei schwachen Feld- 
stärken zuerst nur die oberflächlichen Schiehten trifft und dann all- 
mählich mit wachsender magnetischer Kraft ins Innere eindringt. Be- 
kanntlich wird diese Annahme meistens! durch Messungen an Cylindern 
gestützt, wo auch wir eine wechselnde Vertheilung bei verschiedenen 
Feldstärken fanden. Doch erklärt sich die Erscheinung hier ohne 
Zwang aus der Ungleichmässigkeit der Magnetisirung, und die er- 
wähnte Hypothese lässt sich in ihrer Allgemeinheit nicht aufrecht 
erhalten, da dicke Ellipsoide stets über ihren ganzen Querschnitt gleich- 
mässig magnetisirt werden, wie die gewöhnliche Theorie es verlangt. 
* Vergl. hierüber z.B, die Arbeiten von GRrorrıav in Wien. Ann, 50, 2098 
52, 7355 54, 452; 1893 — 1895. 
E23 
Ausgegeben am 24. Februar. 
3 erei 
Berlin, gedruckt in der Reichsdruck 
